604 
wiclitsdrnk bereikt. Om saineiismelting van de massa te voorkomen 
werd niet boven 800° verhit. 
De verkregen resnltaten zijn in tabel 2 vereenigd, (Fig. 2, 
Curve II). 
TABEL II. 
1 
t 1 
P 
1 
712 
27.5 
740 
63 
750 
78 
753 
87.5 
770 
123 
790 
233 
Deze waarden komen zeer goed overeen met de drukkingen, die 
ScHENCK en Rassbach bij een soort gelijkmengsel hebben gevonden en 
bij een mengsel van PbS PbO, dat boven 800" verhit is geweest 
en daarna afgekoeld.^ 
Hij opening van het toestel bleek, dat het reactie product sterk 
samengesinterd was, echter niet gesmolten ; het porseleinen schuitje 
was sterk* aangetast en tegen het vullichaam had zich weer een 
sublimaat van zeer fraaie PbS-kristallen afgezet. Dat de reactieraassa 
metallisch lood bevatte, was niet twijfelachtig ; er konden groote, 
zachte, op papier schrijvende en pletbare deelen in gevonden worden. 
Ten overvloede werd het bewezen door een deel van het reactie- 
product eerst eenige malen met ammoniumacetaat en daarna met 
loodacetaat uit te trekken. Al het aanwezige PbS 04 en PbO lost 
daarin op. Het residu werd behandeld met rookend HNOg, dat PbS 
quantitatief omzet in PbSO^. Na verdrijving van het HNOg, en fil- 
tratie van het PbSO^ moest eventueel gevormd Pb als Pb(NOg)j in 
het filtraat aanwezig zijn. 
Het filtraat gaf een sterke loodreactie. De reactie-massa bevat dus 
metallisch lood. 
Pb PbO.PhSO^ zijn dus het stabiele 'phasenpaar en de gemeten 
drukkingen hebben betrekking op de reactie ; 
2 PbO.PbSO, + 3 PbS = 7 Pb + 5 SOg . . . . (7) 
14. Uit bovenstaande volgt, dat, bij voldoende overmaat basisch 
sulfaat, het eind van reactie 7 zal zijn een mengsel van PbO . PbSO^ 
en Pb. (In het laatste zal echter nog iets PbS opgelost zijn). 
